92 



fenden Flache), und bei nahezu 0,09 m/sec Geschwindigkeit 

 (30 Umdrehungen in der Minute) unter Anwendung von je 

 20 g Smirgel 1 — 4 auf je 22 Scheibenurngange geschliffen. Vor 

 der Smirgel aufgabe wurde jedesmal das abgeschliffene Material 

 samt den Smirgelresten entfernt". 



Die Versuchsergebnisse sind auf Tafel VI niedergelegt. 

 Tabelle VI 



Versuchsergebnisse. 



Smirgel 

 gekennzeichnet 



i 



A 



a 



Naxos- 

 Smirgel 



Art der Wiirfel 



Sand- 

 stein 



Grau- 

 wacke 



Sand- 

 stein 



Grau- 

 wacke 



Sand- 

 stein 



Grau- 

 wacke 



Sand- 

 stein 



Grau- 

 wacke 



Gewichtsverlust 

 in g nach je 110 

 Umdrehungender 

 Schleifscheibe 



110 



220 

 330 

 440 



2,0 

 1,6 

 1,3 

 1,1 



0,3 

 0,9 

 0,2 

 0,2 



17,0 

 16,0 

 14,8 

 16,3 



1,8 

 1,5 

 1,4 

 2,0 



5,3 



5,9 

 7,1 

 8,2 



1,0 

 1,2 

 1,5 

 1,2 



22,9 

 19,1 

 21,9 

 16,7 



2,9 

 4,1 

 4,4 

 4,4 



Abnutzung in 



g 



6,0 



1,6 



64,1 



6,7 



26,5 



4,9 



80,6 



15,8 



Da es hochst unwahrscheinlich ist, da£ die Kavallaris- 

 Probe bessere Resultate gegeben hatte als die Kakoryakas- 

 Probe, wie in dieser Tabelle stent, so vermute ich eine Ver- 

 wechslung der Probenetiketten, um so mebr, als die drei Proben 

 bei einer anderen Firnia in Berlin gemahlen wurden. So sind 

 obige Versuche fiir den Yergleich der Proben leider unbrauchbar. 

 Sie geben aber ein Bild von sehr verschiedener Schleifwert der 

 verschiedenen Smirgel arten. 



Die Firma „Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken" 

 zu Hannover-Hainholz batte die Verbindlichkeit, auf meinen 

 Wunsch folgende Smirgelproben auf ihren Schleifwert zu unter- 

 sucben, wofiir ich ihr meinen besten Dank hier ausspreche. 



Ich habe diese Proben von solcben Smirgelsorten genommen, 

 die minderwertige Qualitaten reprasentierten, und dabei zum 

 Vergleich auch eine Smirgelprobe von erster Qualitat (Handels- 

 smirgel) untersuchen lassen. 



Die Schleifversuche sind in der Weise vorgenommen, dafl 

 der zerkleinerte, also gekornte Smirgel auf Holzscheiben geleimt, 

 und stets das gleiche Material — Federstahl — unter den 

 gleichen Yorbedingungen damit abgeschliffen wurde. 



Die Schleifzeit hat bei jeder Sorte 10 Minuten gedauert, 

 wonacb das abgeschliffene Material durch eine Gewichtskontrolle 

 festgestellt wurde. Man hat sich aber nicht nur auf einen 

 Schleifversuch beschrankt, sondern man hat auch einen zweiten 

 Kontrollversuch vorgenommen, der ja dann auch, wie aus der 

 folgenden Liste ersichtlich, stets ein anderes Resultat ergab. 



